1054 F. Berwerth, 
Eisen, wo auf Kupfer geprüft wird, auch dieses in der 
Durchschnittszahl von 0:03°/, vorgefunden. Gegenwärtig ist 
es nicht bekannt, ob dieser Minimalgehalt an Cu bei den 
Umsetzungen des Nickeleisens einen Einfluß ausübt und wird 
vorläufig als unwesentlicher Bestandteil bei der Zusammen- 
setzung der Eisen nicht berücksichtigt. Ebenso sind die 
Bruchteile eines Prozents von Kohlenstoff (Graphit) in vielen 
Eisen nachgewiesen. Wie beim Kupfer bestehen auch für das 
Verhalten des Graphitgehaltes (Diamant) im Meteoreisen 
keine Beobachtungen. Gegenwärtig ist er ebenfalls den 
unwesentlichen Bestandteilen zuzuzählen. Von Metallen sind 
noch Mn, Zn, Sn, Pl, Au, Ir in belanglosen Spuren nach- 
gewiesen. Als gewöhnliche akzessorische Gemengteile 
sind vorhanden: Troilit, Schreibersit, Cohenit (Cementit). 
Als seltenere Beimengungen kennt man: Chromit, Silikat- 
körnchen, Weinbergerit, Glas, Daubre&lith, Moissanit. 
Von absorbierten Gasen sind bekannt: H, CO,, CO, N, 
CH,, Ar, He. Sämtlichen genannten Gemengteilen kann wegen 
Unkenntnis des Gleichgewichtes zwischen ihnen und dem 
Nickeleisen bei der gegenwärtigen Gruppierung zunächst 
keine Rolle zugeteilt werden. 
Als wesentlicher Bestandteil der Meteoreisenmassen 
kommt nur Nickeleisen in Betracht, das sich in eine 
nickelarme und eine nickelreiche Eisenlegierung, den Kamaeit 
(Balkeneisen) und den Taenit (Bandeisen), scheidet. Rinne 
hat die beiden Gemengteile auch als nickelarmen und nickel- 
reichen Nickelferrit bezeichnet. Die Meteoreisen sind somit 
aus den beiden wesentlichen Gemengteilen, dem Kamaeit 
und Taenit, oder, wie sich später ergeben wird, in der okta- 
edrischen Gruppe aus den Strukturelementen Kamacit, Taenit 
und Plessit aufgebaut. , 
Kamacit. Die Zusammensetzung des Kamacits erreicht 
in der überwiegenden Mehrheit der Meteoreisen das Mischungs- 
verhältnis von 6°, Nickel und 94 °/, Eisen. In dieser Form 
ist der Kamacit ein gesättigter Mischkrystall. In einigen ganz 
wenigen Kamaciten sinkt der Nickelgehalt auf 4 bis 3% 
herunter und stellt dann einen ungesättigten Mischkrystall 
dar. Der Kamacit ist ausgebildet in Form von riesengroßen, 
